196 



ELECTR0-QTTIM1CA. 



sobre dicha substancia una capa de cobre, esta capa separada luego de 

 la impresion, sera la reproduccion directa de la figura que se deseaba 

 obtener. La condition del molde es que no ha de ser atacado por la 

 sal de la solucion, que es siempre sulfato de cobre: por eso se usa ce- 

 ta, parafina y de preferencia gutta-percha, que toma, a un suave calor, 

 las mas caprichosas y variadas formas, adquiriendo luego, a la tempe- 

 ratura ordinaria, la suficiente dureza para impedir su deformation. 

 Este molde se hace conductor de la electricidad, cubri6ndolo con plom- 

 bagina. El lfquido cuprico ha de estar suficientemente concentrado y 

 la corriente bastante energica para descomponer la solucion metaliea, 

 pero no el agua; porque si al lado del metal separado se desprende 

 hidrogeno en el catodo, el metal no se deposita con uniformidad y 

 coherencia, sino en forma de polvo obscuro. 



Se comprenden desde luego las ventajas de la galvanoplastla, espe- 

 cialmente para el tiro de aquellos grabados quese necesitan a millares 

 y cuya placa-tipo se gastaria rapidamente. Estas reproducciones gal- 

 vanicas, llamadas "cliches," se pueden renovar fatilmente y sin costo. 

 La corriente empleada en el dorado, plateado, etc., es la que desa- 

 rrollan las pilas de Smee y constan de una lamina de plata platinada 

 rodeada de otra lamina de zinc amalgamada, suspendidas ambas en 

 vasijas de plomo. Los objetos por dorar se colocan en el anodo y las 

 placas que suministraran las materias cubridoras, en el catodo. En la 

 actualidad se usan los elementos Daniell, mas 6 menos modificados 

 por Meindinger, Lukow y Pincus. 



Los bafios de oro y de plata que se usan son: cianuro doble de oro 

 y de potasio, y cianuro doble de plata y de potasio. En nada difieren 

 los procedimientos. 



El mejor liquido aureo se obtiene disolviendo 7 gramos de oro en 

 agua regia; se evapora a sequedad, se disuelve el residuo en agua, se 

 precipita el oro por el sulfato de prot6xido de fierro y este precipitado 

 de oro es el que se disuelve en cianuro de potasio. 



El plateado puede hacerse directamente sobre todos los metales, a 

 exception del acero y el estaflo, que necesitan un baflo previo de 

 cobre. 



